344 Fer DE SIBÉRIE. 
Ayant versé sur cinq grammes de fer de Sibérie de l'acide 
hydrochlorique étendu d’un volume égal d’eau distillée, j'ai 
été frappé de l’odeur du gaz hydrogène sulfuré qui s’en déga- 
geoit, et qui me sembloit presque aussi forte que celle qu'on 
obtient en traitant par le même acide les pierres météoriques. 
Empressé de constater ce fait dont personne à ma con- 
noissance n’avoit parlé, j'ai adapté à la fiole. contenant 
le mélange l’appareil propre à recueillir le gaz et à convertir 
en sulfure de plomb , au moyen de l’acétate de ce métal, le 
soufre que ce gaz pouvoit contenir, 
Le dégagement a duré jusqu'à ce que l'acide ait refusé 
d'agir sur le résidu. 
Outre la portion combinée au plomb , du soufre en na- 
ture, reconnoïssable par sa couleur et ses autres propriétés 
physiques , s’étoit déposé dans le tube qui avoit servi à re- 
cueillir le gaz. 
Le résidu étoit formé de deux matières très-distinctes, à en 
juger par l'apparence, et faciles à séparer au moyen de l’eau, 
à cause de la différence de leur pesanteur. 
L'une plus légère, floconneuse, de couleur jaune-verdâtre, 
pesoit 0,53°; l’autre du poids de 0,42°, mais spécifique- 
ment plus pesante que la première, avoit un aspect métallique, 
brillant, et sa couleur étoit presque aussi blanche que celle 
de l'argent. 
La matière jaune chauffée dans un creuset de platine a 
brûlé avec une flamme bleue , en exhalant l'odeur piquante 
de l’acide sulfureux , elle a été réduite à 0,40° par la calci- 
nation, ainsi elle contenoit auparavant 0,13° de soufre que 
le gaz hydrogène n’avoit point entraîné, 
